156 



E. Cohen und E. Weinschenk. 



17-6410 Gr. 100-00° o 44*528 Gr. 100-00% 82-3600 Gr. 100-00° o 



I und II hinterliessen keinen merklichen kohligen Rückstand, und da letzterer auch 

 in III nur gering ist, so dürfte Glorieta Mountain verhältnissmässig arm an Kohlenstoff 

 sein. Die kohlige Substanz aus III hinterliess nach dem Glühen, sowie nach Behandlung 

 mit Salzsäure und Natronhydrat nur zwei bis drei winzige, farblose, doppelbrechende 

 Körner. Der Schreibersit in III setzt sich aus 5-5626 Gr. grösseren Krystallen zusammen, 

 welche nesterförmig angehäuft waren und sich sehr bald aus dem umgebenden Nickel- 

 eisen loslösten, sowie aus 0-9181 Gr. kleiner Partikel, welche sich erst gewinnen Hessen, 

 nachdem das ganze Eisen aufgelöst war. Beide Partien von Schreibersit scheinen den 

 physikalischen Eigenschaften nach der gleichen Substanz anzugehören. Das Fehlen 

 von zackigen Stücken dürfte sich dadurch erklären, dass die Taenitlamellen sehr nahe 

 bei einander liegen, und dass bei der zur vollständigen Isolirung der letzteren nothwen- 

 digen längeren Behandlung mit Salzsäure jene mit in Lösung gegangen sind. 



I. Taenit. Besonders charakteristisch für den Taenit aus Glorieta Mountain ist die 

 durchgängige Vereinigung der Blättchen zu Bündeln; nachdem die äusserst dünnen 

 zwischengelagerten Kamazitplatten vollständig herausgeätzt sind, bleiben schwammartige 

 Skelete zurück von der ganzen Breite der circa 4 Mm. dicken, zur Auflösung ver- 

 wandten Platte und eine Länge von i ','3 Cm. erreichend. Der Kamazit bietet daher nur 

 eine sehr schmale Angriffsoberfläche dar, und es war schwieriger, als bei allen übrigen 

 von uns untersuchten Meteoreisen, ganz reines Material von Taenit zu gewinnen. 

 Selbst wenn man glaubt, die Bündel vollständig zertheilt und ein einfaches Blättchen 

 von circa 0-15 Mm. Dicke isolirt zu haben, erkennt man bei sorgfältiger Betrachtung, 

 dass mehrere dünne Lamellen noch dicht aufeinander gepackt liegen, welche sich ohne 

 Zerreissung kaum trennen lassen. Ferner sind die Blättchen weniger zerhackt, d. h. 

 kreuzen sich nicht in gleichem Grade wie sonst und werden auch nicht von zackigen 

 Stücken durchbohrt. Durch die unebene, oft auch fein wellige oder runzelige Ober- 

 fläche wird schliesslich wohl der etwas weniger kräftige Glanz bedingt, während Bieg- 

 samkeit, Farbe und Anlauffarben sich wie gewöhnlich verhalten. 



Die Analyse, bei welcher das Material in Salzsäure aufgelöst wurde, ergab die 

 unter I stehenden Zahlen, während in la der dem P entsprechende Schreibersit (Fe2NiP) 

 abgezogen und auf 100 berechnet worden ist.') 



>) Dass der Phosphorgchalt nicht etwa dem Taenit angehört, sondern auf eingeschlossenes und 

 mit in Lcisung gegangenes Phosphornickelciscn zurückzuführen ist, wurde durch ßehandkmg des Taenit 

 mit Kupfcrchloridchlorammonium nachgewiesen. Das Phosphornickeleisen blieb ungelöst zurück, zum 

 Thcil in Form des gewöhnlichen Schreibersit, zum Theil in rhabditähnlichen Nadeln. 



